700 



Farbe dieser Körper; wobei es sich von selbst versteht, dass Flächen von 

 gleicher Glatte und gleich starkem Glänze verglichen worden, weil der 

 Eindruck des Glanzes den der Farbe leicht stört. In der von Mohs ge- 

 gebenen Charakteristik des elastischen Eutom-GIanzes von Deutsch-Pilsen* 

 ist die Farbe bezeichnet: „lichte stahlgrau, in das Röthliche geneigt". 

 Die stark glänzenden Flächen des Brasilianischen Fossils erscheinen von 

 einer reinen licht -stahlgrauen Farbe. Aber an Stellen, welche we- 

 niger glänzend sind, und an welchen die Oberfläche eine Umänderung 

 erlitten zu haben scheint, stellt sich ein Stich in das Rothe dar. Von der 

 Farbe auf den Spaltungs-Flächen des Tetradymits ist die des Brasiliani- 

 schen Tellur- Wismuthes leicht zu unterscheiden, indem die des ersten 

 ein in das Zinnweisse neigendes Bleigrau ist. Hierin stimmt mithin des 

 Vf.'s Beobachtung mit der Kobei.l's nicht überein. Der mit dem Messer 

 erzeugte Strich zeigt keine Veränderung der Farbe und des Glanzes. Auf 

 Papier und auf Porzellan schreibt das Brasilianische Tellur-Wismuth mit 

 gleicher Farbe wie der Graphit. 



Das Mineral ist milde. In dünnen Blättchen ist es sehr biegsam; 

 aber elastische Biegsamkeit wird nur bei dicken Blättern, und auch bei 

 diesen nur im geringen Grade wahrgenommen. Härte = 2,5. Das spe- 

 zifische Gewicht nach Dcjfrenoy = 7,924—7,936. Bei der von H. vor- 

 genommenen Bestimmung desselben kamen aus den dem Blätter-Durch- 

 gange entsprechenden Absonderungen viele Luft-Blasen zum Vorschein. 

 Es wurde daher ein Auskochen vorgenommen, und das eigenlhümliche 

 Gewicht nach demselben , bei einer Temperatur des Wassers von 15° R. 

 = 8,000 gefunden. Nach Wehrle ist das spezifische Gewicht des Mine- 

 rals von Deutsch- Pilsen = 8,44. 



Das Verhallen des Brasilianischen Tellur-Wismuthes vor dem Löth- 

 rohre stimmt nach H's. Versuchen mit der obigen Angabe v. Kobell's 

 vollkommen überein. Damit ist auch im Einklänge, was Damoiir dar- 

 über mitgetheilt hat, der von dem in der Sammlung der Berg-Schule zu 

 Paris befindlichen Stücke durch Dufrenoy etwas zur Untersuchung er- 

 hielt. Zwei von jenem damit vorgenommene Analysen haben folgende 

 Zusammensetzung gegeben ** : 





I. 



11. 



Schwefel . 

 Selen . . 



. 3,13 j 



1,48 > ' 



4,58 



Tellur . . 



. 15,93 . 



15,68 



Wismuth 



. 79,15 . 



78,40 



99,71 98,66. 



Diesen Analysen entspricht folgende Formel: 

 Bi 2 S 3 + 3Bi 2 Te, 

 welche 77,95 Wismuth, 17,62 Tellur und 4,43 Schwefel voraussetzt. 



* Leichtfassliche Anfangs-Gründe der Naturgeschichte des Mineral-Reichs, 2te Aufl,, 

 II, S. 516. 



** Annales de Chimic et de Physique, 3. Sir. T. XIII, p. 372—376. 



